SUR VmST. NATURELLE ET LES ARTS. C^ 



B-: rend le miroir rerne & obfcur ; outre la graiide perte de lumiere qui 

 en reluice , il arrive encore de-la que les telefcopes ordinaires font 

 paroirre Ifs objets d'un rouge (ale ou d'une couleur jaunacre. Les miroirs 

 conftruits fuivant la methode que j'indique ne feront point fujets a cet 

 inconvenient ; car, comme lecuivre fera complettement fature , lair ne 

 pourra aoir fur lui en aucune facon. Cependant je ne dois point palTer 

 fous fijence une precaution dont il faut ufet dans la fonte de cette comr 

 pofition. Cette precaution confifte a fondre d'ahord le cuivre , en le 

 rendant aulli fluide qu'il eft pollible; a y ajouter enfuite le laiton & 

 I'argent, & a fondre le tout au moj^en du flux noir ordinaire conipofe 

 de deux parties de tartre & d'une partie de nitre, ou en remuant le 

 melange, aufll liquefie qu'il eft pollible, avec une fpatule de bois de 

 bouleau. On ajoutera enfuite I'etain , Sc Ton coulera la matiere apres 

 I'avoir reniuee une feule tois ; car fi on- la laiffoit trop long-tems fur le 

 feu , apres avoir ajoute I'etain , elle feroit toujours poreufe , quoique 

 refondue enfuite au moindre degre de chaleur. Comme je ni'etois 

 appercu que cela arrivoit conftamment , je conjedurai que fe metal 

 feroit beaucoup plus compare 8c plus exempt de poies, fi lerain ne 

 denieuroit dans un erat de calcination que le moins de terns poHihle. 

 L'experience a confirnie, fur ce point, mes conjectures, & je trouve 

 maintSnant que pout fairs cette compofition ^avec le plus grand avan- 

 tage, il faijt reduire le cuivre au plus grand etat de fluidite, en employant 

 le flux noir , fondre I'etain dans un creufet fepare , retirer les deux 

 creufecs du feu, & verfer I'etain fondu dans le cuivre liquefie ; remuer, 

 tout de fuite, le melange avec une fpatule de bois, & le verfer imme- 

 diatement apres dans une grande quantite d'eau froide. Le contad fubit de 

 I'eau divile la malfe fondue en un nombre infini de petites parties qu'elle 

 lefroidit en un inftant , & einpeche, par ce moyen , que I'etain ne fe 

 calcine, du moins d'une manierefcnfible.J'ai toujours reconnu en fuivant 

 cette methode, qu'a la feconde fonte,' la compofition etoit entiertment 

 exempte de pores , lots meine que je n'avois point employe d'arfenic. 

 Cependant celui-ci larendoit Leaucoup plus compade , fpecifiqiienienc 

 plus pefante (I), & en mcme-tems plus brillante &c plus belle. Au 

 contraire, en mettant I'etain dans le fond du creufet & le cuivre au-deffus 

 (ce qui ni'eft arrive frequemment ) celui-ci fondra a un tres-petit degre 

 de chaleur , au lieu qu'il en exigera un tres-grand eri le mettant fiiul dans 

 le creufet. Lorfqae j'employai cette metliode pour la premiere' fois, je. 

 crus en av^ir decouvert une trts-facile pour fondre le cuivre , & pat 

 confe.Tuent avoir fort perfedionne la methode ordfnaire. Comme 

 M. Mucge attribue les pores du metal a la calcination de I'etairi 

 ^.^.^ 



(i) La peunteur fpecifique de la compolition fans.arferic eft de .2,75; ; avec 

 radaitidii d'une once d'arftnic fur une Jivre d« min) elle fft de S^Sp, 



